سختی برینل

بندانگشتی|231x231پیکسل| نمودار نیرو
**مقیاس برینل (Brinell scale)،** سختی مواد را از طریق مقیاس نفوذ یک فرو رونده فشار داده شده بر روی قطعه ای آزمایشی از ماده، مشخص می‌کند. این یکی از چندین تعریف سختی در علم مواد است .

## تاریخچه
این آزمایش که توسط مهندس سوئدی یوهان آگوست برینل (Johan August Brinell)در سال 1900 ارائه شد ، اولین آزمایش سختی استاندارد و پرکاربرد در مهندسی و متالورژی بود. تورفتگی زیاد و آسیب احتمالی قطعه آزمایشی ، کاربرد آن را محدود می کند. با این حال ، این آزمایش ویژگی مفیدی نیز داشت که مقدار سختی تقسیم بر دو ، UTS (مقاومت کشش نهایی) تقریبی در ksi برای فولادها را می دهد. این ویژگی به استفاده کردن از آن نسبت به دیگر آزمایش های سختی کمک می کند.

## جزئیات آزمون
در آزمون معمولی از توپ فولادی به قطر  به عنوان یک فرو رونده با نیروی  استفاده می شود. برای مواد نرمتر ، نیروی کمتری استفاده می شود. برای مواد سخت تر ، یک توپ کاربید تنگستن جایگزین توپ فولادی می شود. تورفتگی اندازه گیری می شود و سختی به صورت زیر محاسبه می شود:

: \operatorname{BHN}=\frac{2P}{\pi D \left(D-\sqrt{D^2-d^2}\right)}

که در آن:

: BHN = شماره سختی برینل (kgf / mm  )
: *P* = بار اعمال شده در واحد کیلوگرم (kgf)
: *D* = قطر فرو رونده (میلی متر)
: *d* = قطر تورفتگی (میلی متر)

سختی برینل گاهی اوقات در واحد مگاپاسکال بیان می شود. عدد سختی برینل برای تبدیل به واحد مگاپاسکال در شتاب گرانش ،&nbsp;m/s2 9.80665 ضرب می شود.

BHN می تواند به مقاومت کششی نهایی (UTS) تبدیل شود ، اگرچه رابطه به ماده بستگی دارد و بنابراین از نظر تجربی تعیین می شود. این رابطه براساس شاخص Meyer از قانون Meyer است. اگر شاخص میر(Meyer) کمتر از 2.2 باشد ، نسبت UTS به BHN ، 0.36 است. اگر شاخص میر بیشتر از 2.2 باشد ، این نسبت افزایش می یابد. 

*BHN* توسط متداول ترین آزمون های استاندارد (ASTM E10-14  و ISO 6506–1: 2005  ) به عنوان *HBW* ( *H* از سختی ، *B* از brinell و *W* از ماده فرو رونده ، تنگستن) تعیین می شود ( wolfram) کاربید) در استانداردهای قبلی از HB یا HBS برای اشاره به اندازه گیری های ساخته شده با فرورفتگی های فولادی استفاده می شد.

HBW در هر دو استاندارد با استفاده از واحدهای SI به روش زیر محاسبه می شود

: \operatorname{HBW}=0.102 \frac{2F}{\pi D \left(D-\sqrt{D^2-d^2}\right)}

که در آن:

: *F* = بار اعمال شده (نیوتن)
: *D* = قطر فرو رونده (میلی متر)
: *d* = قطر تورفتگی (میلی متر)

## مقادیر رایج
هنگام  بیان کردن عدد سختی برینل (BHN یا بطور رایج تر HB) ، شرایط آزمایشی که برای بدست آوردن عدد استفاده می شود باید مشخص باشد. (HB به درجه سختی مداد "HB" مربوط نیست. ) قالب استاندارد برای تعیین آزمایش ها را می توان در مثال "HBW 10/3000" مشاهده کرد. "HBW" به این معنی است که از یک کاربید تنگستن (از نماد شیمیایی تنگستن یا از نام سوئدی / آلمانی تنگستن ، "Wolfram") فرو رونده توپی استفاده شده است ، در مقابل "HBS" ، که به معنی یک توپ فولادی سخت شده است. "10" قطر توپ بر حسب میلی متر است. "3000" نیرو بر حسب کیلوگرم نیرو است.

سختی همچنین ممکن است به صورت XXX&nbsp;HB&nbsp;YY*D*2 نشان داده شود. XXX نیرویی است(در واحد کیلوگرم نیرو) که روی ماده ای از نوع YY اعمال می شود (5 برای آلیاژهای آلومینیوم ، 10 برای آلیاژهای مس ، 30 برای فولادها). بنابراین می توان یک سختی فولادی معمولی میتواند به صورت: 250&nbsp;HB&nbsp;30 *D* 2  نوشته شود. این مقدار می تواند حداکثر یا حداقل باشد.

## کاربردها
می توان از آن برای آزمایش مواد غیر همگن (موادی که خصوصیات آنها در کل نمونه ثابت نیست) استفاده کرد. برینل فرصت آزمایش را با استفاده از نیروها و فرورونده های مختلف فراهم می کند. روند این آزمایش مخرب است.

## استانداردها

* استاندارد بین المللی ( ISO ) و اروپا ( CEN )
** 
** 
** 
** 
* استاندارد ایالات متحده ( ASTM International )
** 

## جستارهای وابسته

* Brinelling
* مقایسه سختی
* تست سختی Knoop
* آزمایش سختی برگشت لیب
* مقیاس راکول
* تست سختی ویکرز

## منابع

## پیوند به بیرون

* آزمون سختی برینل - روش ها ، مزایا ، معایب ، کاربردها
*   
* نمودار تبدیل راکول به برینل (برینل ، راکول A ، B ، C)
* جدول تبدیل سختی Struers (ویکرز ، برینل ، راکول B ، C ، D)
* نمودار تبدیل HB سختی برینل (MPa ، Brinell ، Vickers ، Rockwell C)
رده:مقیاس‌ها
رده:اعداد بدون بعد
رده:آزمایش‌های سختی